﻿Untersuchungen 
  von 
  Bastfasern 
  und 
  Holzelementen. 
  1633 
  

  

  Bevor 
  ich 
  an 
  die 
  Ermittlung 
  von 
  Brechungsexponenten 
  

   der 
  Bastfasern 
  schritt, 
  hielt 
  ich 
  zunächst 
  eine 
  Untersuchung 
  

   über 
  den 
  Einfluß 
  des 
  Wassergehaltes 
  auf 
  das 
  Lichtbrechungs- 
  

   vermögen 
  für 
  geboten. 
  Ich 
  benützte 
  zu 
  diesen 
  Versuchen 
  

   Kartoffelstärke 
  und 
  suchte 
  den 
  Exponenten 
  zu 
  bestimmen. 
  Bei 
  

   der 
  Beobachtung 
  im 
  parallel 
  polarisierten 
  Lichte 
  zeigten 
  die 
  in 
  

   Xylol+a-Monobromnaphthalin 
  unter 
  dem 
  Polarisationsinstru- 
  

   mente 
  liegenden 
  Körner 
  der 
  Kartoffelstärke 
  eine 
  variable 
  

   Intensität 
  der 
  Becke'schen 
  Linie 
  beim 
  Drehen 
  des 
  Mikroskop- 
  

   tisches, 
  was 
  ja 
  mit 
  Rücksicht 
  auf 
  die 
  Doppelbrechung 
  der 
  

   Stärkekörner 
  zu 
  erwarten 
  ist. 
  Da 
  ich 
  über 
  die 
  Art 
  der 
  Elastizitäts- 
  

   achsen 
  mit 
  Sicherheit 
  nichts 
  ermitteln 
  konnte 
  und 
  auch 
  in 
  der 
  

   Literatur 
  Einwandfreies 
  nicht 
  vorfand, 
  brachte 
  ich 
  die 
  Stärke- 
  

   körner, 
  die 
  eine 
  ausgesprochene 
  Längserstreckung 
  zeigten, 
  in 
  

   eine 
  solche 
  Lage, 
  daß 
  das 
  polarisierte 
  Licht 
  dieselben 
  einmal 
  

   ihrem 
  größten 
  Radius 
  möglichst 
  parallel 
  durchstrahlte, 
  das 
  

   andere 
  Mal 
  senkrecht 
  zu 
  demselben. 
  Da 
  sich 
  die 
  Stärkekörner 
  

   wie 
  Sphärokristalle 
  verhalten, 
  mußte 
  auf 
  die 
  deutliche 
  Längs- 
  

   erstreckung 
  Rücksicht 
  genommen 
  werden, 
  denn 
  dann 
  ist 
  der 
  

   größte 
  Teil 
  des 
  Kornes 
  aus 
  Teilen 
  aufgebaut, 
  die 
  in 
  der 
  

   Richtung 
  der 
  optischen 
  Achse 
  gestreckt 
  sind; 
  der 
  Einfluß 
  der 
  

   anders 
  orientierten 
  Teile 
  des 
  Kornes 
  ist 
  dann 
  gering 
  und 
  konnte 
  

   vernachlässigt 
  werden. 
  Dadurch 
  erhielt 
  ich 
  zwei 
  Brechungs- 
  

   exponenten 
  _ 
  10 
  _ 
  

  

  co 
  ■=. 
  1 
  '5137 
  

  

  sml-5177. 
  

  

  Unter 
  der 
  vielfach 
  gemachten 
  Annahme, 
  daß 
  die 
  Stärke- 
  

   körner 
  optisch 
  einachsig 
  und 
  positiven 
  Charakter 
  haben, 
  könnte 
  

   man 
  die 
  Differenz 
  der 
  Brechungsexponenten 
  

  

  £—co 
  = 
  0-0040 
  

  

  als 
  einen 
  Wert 
  für 
  die 
  Höhe 
  der 
  Doppelbrechung 
  ansehen; 
  der 
  

   wirkliche 
  Wert 
  kann 
  nur 
  größer 
  sein, 
  aber 
  nicht 
  kleiner, 
  wie 
  

   mir 
  Prof. 
  Becke 
  angibt, 
  daher 
  s 
  — 
  co 
  als 
  ein 
  Minimalvvert 
  an- 
  

   zusehen 
  ist. 
  Überhaupt 
  dürfte 
  sich 
  schwer 
  eine 
  Beobachtungs- 
  

   methode 
  finden 
  lassen, 
  mit 
  Hilfe 
  der 
  a 
  und 
  y 
  rein 
  gefunden 
  

   werden 
  könnte, 
  da 
  die 
  anderen 
  Partien 
  des 
  Sphärokristalls, 
  

   deren 
  optische 
  Symmetrieachsen 
  geneigt 
  liegen, 
  mitwirken. 
  

  

  109* 
  

  

  